SÉANCE DU 2.J NOVEMBRE 1912, 1087 



le chlorure aurique attaque à peine l'or brun. La dissolution devient aisée 

 en présence d'acide chlorliydriquc. 100'""'' de chlorure d'or (contenant lo*' 

 d'or) chauffés 2 heures avec 5>^ d'or brun, dissolvent, en effet, 



os, 012 d'or brun en solution neutre, 



08,469 » en solution renfermant 2.j pour 100 de MCI gazeux. 



L'acide chloraurique est réellement l'agent dissolvant; la proportion 

 d'or dissous augmente, en effet, avec la concentration. Ainsi, en 2 heures, 

 100"°' de solution ont dissous, à 100° : 



Or dans la solution ii l'état Or dissous par la solution 



de AuCP. do Au Cl». 



I ,02 0, 125 



10,1 0,469 



20,06 0,745 



3o,3 I ,075 



Or cristallisé. — A quel état se trouve l'or dans ces solutions? Nous avons 

 déjà vu qu'elles absorbent l'oxygène et qu'une partie au moins se trouve à 

 l'état de chlorures d'or ; mais leur couleur fonce plus que ne le comporterait 

 la quantité d'or dissoute. Ces solutions restent limpides tant qu'on les 

 maintient chaudes; mais, dès qu'elles se refroidissent, elles se troublent 

 et laissent déposer abondamment de l'or en fort beaux cristaux, mélange de 

 tétraèdres et de dodécaèdres rhomboïdaux. 



Cette réaction se comporte donc comme s'il s'agissait d'une véritable 

 solution d'or dans le chlorure d'or qui laisse déposer son or par désatura- 

 tion de la solution. Voici le détail d'une expérience : 



5s d'or brun sont traités pendant 2 heures par loo*^"" d'une solution chlorliydrique 

 de chlorure d'or renfermant 3oe d'or à l'état de chlorure. Il se dissout i^, i85 d'or. La 

 solution, refroidie, laisse déposer successivement les quantités d'or suivantes : 



s 

 A 60° o , 2o3 



A 1 5» 0,610 



A — 10° 0,187 



Somme i ,000 



Enfin, la solution évaporée laisse déposer le reste de l'or, soit o», i85, 

 à l'état métallique. 



Si nous examinons la susceptibilité magnétique de l'or cristallisé, celui- 

 ci nous apparaît comme formé exclusivement par la variété j3. Nous avons 



